— 46 - 



nicht bis zur Schmelzhitze der Bronze steigernder Gluth 

 zuzuschreiben sein; da wo das Feuer die Gegenstände 

 zum Theile geschmolzen hat, findet sich dieser Zustand 

 von Aufgeblähtheit nicht vor, und das Metall ist noch 

 etwas dehnbar, während es dort unter dem Hammer 

 manchmal biz zu Pulver zerfährt. 



Die beiden ersten Nummern der heutigen Arbeit ge- 

 hören noch den in voriger Abhandlung vorgeführten 

 Bronzen der Flensburger Sendung an, und bilden deren 

 Schluss. Die 18 folgenden Gegenstände von Nr. 123 bis 

 Nr. 140 stammen aus dem Museum von Schwerin. Bis 

 Nr. 135 inclus. gehören sie nach Dr. Lisch's Angabe 

 dem Bronzealter, Nr, 136 der Uebergangszeit zwischen 

 dem vorigen und dem nachfolgenden, und die vier letzten 

 Nummern dem Eisenalter an. Diese letztern sind zum 

 Theil schon durch das Auftreten eines Zinkgehaltes 

 charakterisirt. 



Die Analyse des Golddrahtes Nr. 135 wurde folgender- 

 massen ausgeführt. Das dünn ausgewalzte Gold wurde 

 wiederholt mit Kalibisulfat geschmolzen, die Salzmasse 

 in Wasser gelöst und das Silber durch Kochsalzzusatz 

 ausgefällt. Das rückständige Gold wurde in Königs- 

 wasser gelöst, wobei eine kleine Menge Chlorsilber zu- 

 rückblieb, welche dem andern zugefügt wurde. Die 

 concentrirte Goldlösung wurde mit Chlorkalium und Al- 

 kohol versetzt, wobei sich Kaliumplatinchlorid abschied, 

 welches abfiltrirt und gewogen und aus demselben der 

 Platingehalt berechnet wurde. Die Goldlösung wurde 

 durch frisch bereitete Eisenvitriollösung gefällt, das Gold 

 mit Salzsäure ausgekocht, filtrirt und nach dem Glühen 

 gewogen. In der vom Chlorsilber abfiltrirten Lösung 

 war noch eine geringe Spur an Kupfer enthalten, welche 

 6 doch nicht bestimmt wurde. 



